LAUMO.XTITE 
339 
par M. Gentil sur les cristaux de Bou Serdoun, et par moi-même sur 
ceux d'Ax. 
I mm 
I m/t* 
Angles 
calculés mesurés 
8G016' 8001.r G 
1330 8' 
136052' 
19'Lx 
Vph^ 
I pa^ adj. 
llioiv 
1230 5' 
*« 1'2 A-i adj. I2504I' 
Angles 
calculés mesurés 
148022' 1^8035 'Lx 
*pm ant. IO402O' 8'Lx 
135058 ' 
1380 3' 
117037 ' 
g.1^1,2 II 30 IG' 
.4 bi l'i 120014' 
r h^ adj, 
Angles 
Calculés mesurés 
1290 2' 
opp. 81055' 
rt^^^madj. II303O' 113030'G. 
rt-i/ 2 Ai /2 HO045' 
ant. 105045' 
mn'^ ant. 6603O' 
Faciès des cristaux. Les cristaux de laumontite sont toujours allon- 
gés suivant l’axe vertical. La forme la plus fréquente est m (110) avec 
P (001), ou «"‘P (201), Leur fragilité et la facilité avec laquelle ils 
s’altèrent rendent difficile la récolte de cristaux intacts de ce minéral.- 
Les faces de la zone prismatique sont striées verticalement. 
Clivages. Clivages parfaits suivant ^‘(010) et m (110), mauvais suivant 
A^lOO) et (201). 
Dureté, 3,5 à 4. Très fragile. 
Densité. 2,25 à 2,41; 2,275 Bou Serdoun (M. Gentil), 2,29 à 2,33 
Huelo'oat. 
O 
Coloration et éclat. Incolore, blanc laiteux, grise, jaune et plus 
rarement rouge de diverses nuances. Éclat 
vitreux, nacré sur les lames de clivage. 
Translucide, Par exposition à l’air, devient 
opaque et tombe en poussière. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques 
parallèle à g'- (010), Bissectrice aiguë néga- 
^U’e (/ij,) faisant dans g^ un angle de 60“ à 
6r>“ avec l’arête Id (100) dans l’angle obtus 
ée j)lp Dispersion des axes très 
nritnl.! I pî'rallèle au plan 
"'•'‘Oie P < e. Dispersion inclinée très laible. Je» axe» opiiques. 
A/ 
/ 
J S 
Q 
l'ig. 
1 . 
2 E = 52o24’ (rouge) Huclgoat (Dx.) 
= 56“15' (bleu) » 
Composition cliimujue. a) Composition théorique correspondant ii la 
formule II* Ca AP SP Qi'- -f 2 O. 
Analyses de la laumontite : l>) de Iliielgoat, par Malaguti et Durocher ; 
^•) ûl. par Lembcrg [Zeilschr. d. d. g. Gesell. XXXVII. 987); 
I 
